— 363 — 



4. Tentativi per ottenere il silicato basico Si02.3CaO. 



Dimostrato che al forno elettrico si possono preparare il meta e 1' orto- 

 silicato di calcio, tentai di preparare il preteso silicato basico di Le Chatelier 



Si O2 3 CaO 



fondendo nelle medesime condizioni il miscuglio di 1 mol. di Si O2 e 3 mol. 

 CaO preparato al solito. 



Questo miscuglio è alla sua volta più refrattario dei precedenti. Dopo 

 10' è fuso completamente soltanto nella parte superiore più esposta all' azione 

 dell' arco; la porzione inferiore Aaceversa, pure mostrandosi modiiìcata, conserva 

 la forma prismatica. Tolto dal forno al rosso oscuro e conservato in un dissec- 

 catore, col raffreddamento si riduce spontaneamente in polvere amorfa bianca 

 sporca e restano soltanto pochi pezzi inalterati di aspetto porcellanico. 



L' analisi mi ha mostrato che la porzione che si è ridotta in polvere è 

 un miscuglio di 1 mol. di CaO e 1 mol. di ortosilicato di calcio : 

 gr. 0,7316 di miscuglio diedero gr. 1,3206 di solfato di calcio. 



Calcolato per Si O2 . 2 CaO -{- CaO trovato "/o 



CaO 73,68 74,31 

 SÌO2 26,32 25,69 



La porzione porcellanica diede i seguenti risultati: 

 gr. 0,7734 di sostanza fornirono gr. 1,4788 di solfato di calcio. 



trovato "la 

 CaO 78,72 

 Si 02 21,28 



Contiene quindi un eccesso di calce anche sul preteso silicato tricalcico. 



L' una e 1' altra porzione passati al solito staccio e impastati sia a solo 

 che assieme a calce, non fanno presa. Trattati con HCl danno silice gelatinosa. 



Se l'azione della temperatura dell' arco si fa prolungare sino a 15', au- 

 menta la quantità della parte porcellanica. 



5. Fasione di un miscuglio di 1 mol. di Si O2 e 6 mol. di CaO. 



Molto istruttivo mi sembra il seguente caso. Ho preparato al solito i 

 prismi con 1 mol. di Si O2 e 6 mol. di CaO. Il miscuglio è molto refrattario 

 alla temperatura del solito arco di 40 Volta e 120 Ampère. Dopo mezz' ora 

 di azione, togliendo al rosso oscuro il prodotto dal forno si ha una gran parte 

 porcellanica, un' altra parte non fusa completamente che conserva la forma 

 primitiva. Messa in disseccatore, parte si riduce in polvere, parte resta a 

 struttura porcellanica. 



